( 1234 ) 



Bronze Bronze Bronze 



ordinaire au phosphore Laveissière 



de Bourges. de Bourges. (moy. des 3 analyses). 



Cuivre 89)87 90>*^o 89,47 



Étain 9,45 8,82 9>78 



Zinc o,3i 0,27 0,66 



Plomb 0,37 o,3i 0,09 



100,00 loOjOO 100,00 



» M. Alfred Tresca s'est chargé, sous ma direction, de toutes les expériences de défor- 

 mation. 



» Pour qu'il n'y eût aucune incertitude dans les résultats des comparaisons il était né- 

 cessaire de varier les expériences autant que possible et de reconnaître l'influence des divers 

 modes d'essai : 



» Les grandes barres de 0,025 X o™,o5o, sur une longueur de i mètre, ne pouvaient 

 être examinées que par flexion. Deux barres de chaque provenance ont été successivement 

 utilisées à ces essais; on a ainsi obtenu le coefficient d'élasticité, la charge et l'allongement 

 correspondant à la limite d'élasticité pour le bronze de Bourges et pour le bronze phos- 

 phoreux. Un autre essai de flexion avait été fait auparavant sur des barres entières, dont les 

 précédentes avaient été extraites ; elles avaient un équarrissagc de 0,060 X o",ioo sur une 

 portée de 2 mètres. Le coefficient d'élasticité ainsi observé est très-peu différent du précé- 

 dent; c'est d'ailleurs le seul coefficient qui puisse résulter de ces essais spéciaux dans lesquels 

 il importait de n'altérer la matière en aucune façon. 



» Les essais de traction ont été plus variés : d'une part on a rompu par action directe 

 deux barres de chaque provenance, à section carrée, de o"',025 X o'",025 d'équarrissage et 

 d'une longueur de i mètre entre les repères. 



» Les allongements entre ces repères ont été mesurés au moyen de cathétomètres avec le 

 plus grand soin. On a ainsi obtenu le coefficient d'élasticité, la charge et l'allongement cor- 

 respondant à la limite d'élasticité, la charge et l'allongement de rupture. Toutes ces déter- 

 minations sont interprétées dans les tableaux des coefficients, mais nous n'avons pas tenu 

 compte du dernier, dans les moyennes, par un motif que nous indiquerons un peu plus 

 loin. 



» Des expériences de traction ont également été faites sur des cylindres d'épreuve de 

 0,012 de diamètre et o, i5 de longueur, enlevés dans des barres carrées de o"',025. Deux 

 traits parallèles, à 10 centimètres de distance l'un de l'autre, étaient renouvelés avec la 

 même ouverture de compas, au fur et à mesure de l'augmentation des charges, de manière 

 que chaque échantillon portât avec lui la trace de toutes les opérations. Les premiers traits 

 sont à peu près superposés pour les petites charges, mais très-distincts pour les grandes, et 

 c'est seulement pour celles-ci que l'on doit considérer les allongements ainsi mesurés pour 

 réellement probants. 



• Nous n'avons compris dans les chiffres définitifs que ceux qui expriment la charge et 

 l'allongement de rupture, 



» Quant à la chaige de rupture par mètre carré, l'expérience prouve 

 qu'elle est toujours plus graude pour le petit échantillon cylindrique que 



